Analisa Kadar Lumpur Agregat Halus Dengan Volume Endapan Di Kota Payakumbuh Dan Kabupaten Limapuluh Kota
Fanny Yuliana Batubara 1 , Synthia Ona Guserike Afner 2 , Surya Eka Priana 3 , Fatardho Zudri 4 Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 1,2,4 , Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 3 email: fanny.yoeliana@gmail.com 1 synthiaafner87@gmail.com 2, ekaprianasuryauj@gmail.com 3 , fatardho@gmail.com 4 DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v5i2.3218
Abstract  : Pasir  merupakan    bahan  pengisi  dalam  adukan  yang  berfungsi  untuk  mengurangi penyusutan,  butiran  yang  cukup  keras  dan  gradasi  yang  bervariasi,untuk  menghasilkan  spesi  yang tahan terhadap pengaruh cuaca serta tahan juga pengaruh lain. Daerah Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh  Kota  merupakan    daerah  penghasil  pasir  sungai.  Pasir  sungai  merupakan  pasir  yang bersumber  dari  penggaliaan  atau  penambangan,  Sungai-sungai  yang  terjal  memiliki  aliran  yang deras, sehingga deposit dari partikel batu-batuannya akan bervariasi  cukup besar pada suatu jarak tertentu yang biasanya butir halusnya tidak banyak dan batu-batuannya cukup bersih. Penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui banyaknya kadar lumpur pada agregat halus (pasir) yang ada di  Payakumbuh  dan  Kabupaten  Limapuluh  Kota.  Ada  beberapa  pengujian  untuk  yang  dilakukan untuk  mengetahui  kualitas  pasir.  Salah  satu  pengujian  yang  dilakukan  adalah  dengan  pengujian kadar lumpur dalam pasir dengan cara endapan lumpur. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kondisi pasir disaat hari hujan, sangat mempengaruhi besaran kadar lumpur yang ada pada pasir  tersebut.  Pada  hari  hujan  kadar  lumpur  pada  pasir  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi dibandingkan di hari panas. Untuk pasir taram memiliki nilai kadar lumpur 1 % pada musim panas sedangkan  di  musim  hujan  terdapat  4,2  %.  Pasir  Agam  memiliki  nilai  kadar  lumpur  2,1  %  pada musim panas sedangkan di musim hujan terdapat 7,4 %. Pasir Sinamar memiliki nilai kadar lumpur 13,3 % pada musim panas sedangkan di musim hujan terdapat 9,1 %.  Pasir Lampasi memiliki nilai kadar lumpur 1 % pada musim panas sedangkan di musim hujan terdapat 2,1 %.
Keywords: Pasir, kadar lumpur, endapan

## PENDAHULUAN
Tugas  seorang  perencana,  insinyur, dan pemilik struktur menjadi semakin kompleks,  jika  suatu  pembangunan  yang ditinjau  dari  segi  pembuatan  beton  struktural memiliki persyaratan teknis, ekonomis, lingkungan  dan  sosial  secara  optimal  selama siklus  hidupnya.  Mereka  dituntut  untuk  dapat mengkombinasikan antara penggunaan material dan struktur yang memiliki durabilitas tinggi  sekaligus  ramah  lingkungan  (Baroghel, 2010).  Untuk  mendapatkan      struktur  beton yang berkualitas, dibutuhkan komponen pembentuk  beton  salah  satunya  agregat  halus. Agregat  halus  adalah  pasir  alam  sebagai  hasil desintegrasi  secara  alami  dari  batu  atau  pasir yang  dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu dan  mempunyai  ukuran  butiran  terbesar  5,0 mm  (SNI  03-3976-1995). Pasir  sebagai  bahan pengisi  dalam  adukan  berfungsi untuk mengurangi  penyusutan,  butiran  yang  cukup keras dan gradasi yang bervariasi, menghasilkan  spesi  yang  tahan  pengaruh
cuaca  serta  tahan  juga  pengaruh  lain (Supribadi,  1986). PBI  1971  (Peraturan  Beton Bertulang  Indonesia  1971)  dan  PUBI  1982 (Peraturan  Bahan  Bangunan  Indonesia  1982) pasal  3.3  mendefinisikan  bahwa  pasir  berasal dari  batuan.  Persyaratan  pasir  sesuai  standar tersebut  yakni  berbutir  tajam  dan  memiliki kekerasan.  Aplikasi  yang  dapat  dilaksanakan dengan  menganalisa  setiap  bahan  yang digunakan  dalam  sebuah  konstruksi,  misal bahan  semen,  air,  pasir,  tulangan  dan  lain sebagainya  agar  memperoleh  kualitas  bahan sebelum  digunakan  untuk  sebuah  konstruksi (Umam  et  al.,  2019).  Sebagai  tambahan pengaruh-pengaruh bahan juga perlu diperhatikan  untuk  memperoleh  mutu  yang baik dalam sebuah konstruksi, misalnya dalam pembuatan beton (Matarul et al., 2016).
Kualitas  pasir    yang  baik  sangat mempengaruhi  mutu  beton.  Pada  dasarnya beton  itu  terdiri  dari  campuran  air,  semen, pasir,  agregat  halus  dengan  tingkat  presentase yang berbeda sesuai dengan standar mutu yang
dihasilkan. Dari standar mutu tersebut kemudian diperoleh suatu persentase penggunaan  bahan  yang  ideal  untuk  sebuah konstruksi (Komunikasi & Sipil, 2004). Untuk mendapatkan  kualitas  pasir  yang  baik    maka perlu  diketahui  karakterisitik  pasir  yang digunakan,  sehingga  dapat  ditentukan    jenis pasir  yang  paling  baik  untuk  dimanfaatkan. Daerah Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota merupakan  daerah penghasil pasir  sungai.  Pasir  sungai  merupakan  pasir yang bersumber dari penggaliaan atau penambangan,  Sungai-sungai  yang  terjal memiliki  aliran  yang  deras,  sehingga  deposit dari  partikel  batu-batuannya  akan  bervariasi cukup  besar  pada  suatu  jarak  tertentu  yang biasanya butir halusnya tidak banyak dan batu- batuannya cukup bersih. Pemeriksaan dianggap  penting  terhadap  material  penyusun dikarenakan,  untuk  mendapatkan  estimasi akademik  yang  dapat  diaplikasikan  dalam sebuah  pembangunan  yang  berkelanjutan (Umam et al., 2019)
Ada  beberapa  pengujian  untuk  yang dilakukan  untuk  mengetahui  kualitas  pasir. Salah  satu  pengujian  yang  dilakukan  adalah dengan  pengujian  kadar  lumpur  dalam  pasir dengan  cara  endapan  lumpur.  Pengujian  harus memenuhi  SNI  S–04–1989–F  yaitu  Kadar lumpur  pada  agregat  normal  mengandung agregat  halus  (pasir)  maksimal  5%  dan  untuk agregat kasar (split) maksimal 1%.
Penggunaan  campuran  beton  pada  lumpur sangat  mempengaruhi  kualitas  beton  karena lumpur tidak dapat menjadi satu dengan semen sehingga  menghalangi  penggabungan  antara semen  dengan  agregat.  Hal  ini  mempengaruhi kekuatan  tekan  beton  akan  berkurang  karena tidak  adanya  saling  mengikat.  Penelitian  ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui banyaknya  kadar  lumpur  pada  agregat  halus (pasir)  yang  ada  di  Payakumbuh  dan Kabupaten  Limapuluh  Kota.  Ada  4  pelabuhan pasir  yang  diambil  untuk  sample  data pengujian  kadar  lumpur  ini,  yaitu  Pelabuhan Pasir  Lampasi,  Sinamar,  Agam,  dan  Taram. Jika  Agregat  halus  untuk  bahan  bangunan mengandung  lumpur  pasir  melebihi  5%  maka pasir tersebut  harus dicuci sebelum digunakan sebagai  bahan  bangunan  campuran  beton, Oleh  sebab  itu,  peneliti  membuat  judul penelitiannya  tentang  “Pengujian  kadar lumpur  pada  pasir  di  Payakumbuh  dan Kabupaten Limapuluh Kota.”

## METODE PENELITIAN 1. Alat dan Bahan
Peralatan  yang  dipakai  dalam  percobaan ini  yakni  baki,  gelas  ukur  dan  peralatan menulis.  Bahan  yang  dipakai  terdiri  Air,  lima jenis  pasir    yaitu:    Pasir  Lampasi,  Taram, Agam, Sinamar dan Gurun yang diambil pada saat cuaca normal dan cuaca hujan.
2. Rancangan Percobaan Penelitian
Agregat  (kerikil  maupun  pasir)  harus memenuhi  syarat  mutu  sesuai  dengan  SNI  S– 04–1989–F,  ”Spesifikasi  Bahan  Bangunan Bagian  A”.  Salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi  yaitu  kadar  lumpur,  untuk  masing– masing  agregat  kadar  lumpur  yang  diijinkan berbeda.  Kadar  lumpur  agregat  normal menurut SNI S–04–1989–F adalah :
a. Agregat Halus (Pasir) : kadar lumpur atau bagian  yang  lebih  kecil  dari  70  mikro (0,075 mm) maksimum 5 %.
b. Agregat Kasar (Split) : kadar lumpur atau bagian  yang  lebih  kecil  dari  70  mikro (0,075 mm) maksimum 1%.
Kandungan lumpur pada agregat halus diperiksa dengan menggunakan sistem endapan. Sistem ini digunakan dengan cara mengocok gelas ukur yang berisi pasir sebanyak 150 cc dan air hingga mencapai tinggi 250 cc selama 30 menit. Setelah itu didiamkan selama  24 jam, kemudian diamati dan dihitung kandungan lumpurnya dengan rumus :
Kandungan Lumpur : (SNI S–04–1989–F ) Dimana : h1 = tinggi lumpur (cc) ht1= tinggi total pasir+lumpur sebelum kocokan (cc) ht2= tinggi total pasir + lumpur setelah kocokan (cc) hp = tinggi pasir (cc)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Cuaca Panas
Persentase kandungan lumpur yang didapat dari uji sample pada saat kondisi panas dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1 Kandungan Lumpur pada Kondisi Cuaca panas N o Jenis Pasir h1 (cc) ht1 (cc) ht2 (cc) hp (cc) Kandu ngan Lum pur (%) 1 Taram 1 97 98 97 1,0 2 Agam 2 92 94 92 2,1 3 Sinamar 16 104 120 104 13,3 4 Lampas 1 104 105 104 1,0 Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang terdapat  pada  Tabel  1  Kadar  lumpur  pada masing-masing  pasir  yang  digunakan  yang berasal  dari  4  sumber  tambang  pasir  di Kabupaten Limapuluh Kota, bahwa kandungan lumpur yang memenuhi syarat SNI sebagai  bahan  beton  terdapat  pada  sumber penambangan  pasir  Taram,  Batang  Agam  dan Lampasi  dengan  kandungan  lumpur  masing- masing  1,0%,  2,1%,  dan  1,0%.  Sedangkan pada  Batang  sinamar  tidak  memenuhi  syarat sebagai  bahan  untuk  beton  dengan  kandungan lumpur 13.3 %.
A b c d
Gambar 1.
Pengujian  pemerikasaan  kandungan  lumpur pada  musim  panas  di  4  sumber  tambang  pasir di kabupaten Limapuluh Kota pada saat Cuaca panas.  (a)  Pasir  Taram  (b)  Pasir  Agam  (c) Pasir Sinamar (d) Pasir Lampasi
2. Kondisi Cuaca Hujan
Persentase kandungan lumpur yang didapat dari uji sample pada saat kondisi hujan dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2. Kandungan Lumpur pada Kondisi Cuaca Hujan N o Jenis Pasir h1 (cc) ht1 (cc) ht2 (cc) hp (cc) Kandu ngan Lum pur (%) 1 Taram 4 96 96 92 4,2 2 Agam 8 106 106 100 7,4 3 Sinamar 10 110 110 100 9,1 4 Lampasi 2 110 110 94 2,1
a b c d
Gambar 2. Pengujian  pemerikasaan  kandungan  lumpur pada  musim  panas  di  4  sumber  tambang  pasir di kabupaten Limapuluh Kota pada saat Cuaca Hujan.  (a)  Pasir  Taram  (b)  Pasir  Agam  (c)
Pasir Sinamar (d) Pasir Lampasi

## PENUTUP
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan  bahwa  kondisi  pasir  disaat  hari hujan,  sangat  mempengaruhi  besaran  kadar lumpur yang ada pada pasir tersebut. Pada hari hujan  kadar  lumpur  pada  pasir  memiliki  nilai yang  lebih  tinggi  dibandingkan  di  hari  panas. Untuk pasir taram memiliki nilai kadar lumpur 1  %  pada  musim  panas  sedangkan  di  musim hujan  terdapat  4,2  %.  Pasir  Agam  memiliki nilai  kadar  lumpur  2,1  %  pada  musim  panas sedangkan di musim hujan terdapat 7,4 %.
Pasir  Sinamar  memiliki  nilai  kadar lumpur  13,3  %  pada  musim  panas  sedangkan di musim hujan terdapat 9,1 %.  Pasir Lampasi memiliki  nilai  kadar  lumpur  1  %  pada  musim
panas  sedangkan  di  musim  hujan  terdapat  2,1 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  (1989).  SNI  S-04-1989-F. Jenis Agregat  Untuk  Bahan  Bangunan .  Badan Standarisasi Nasional. Anonim , (2011).  SNI 03-1974-2011. Metode Pengujian  Kuat  Tekan  Beton .  Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Anonim,  (2014).  SNI  S-03-  2014. Metode  Uji Kekuatan  Tarik  Belah  Beton  Silinder . Jakarta: Badan Standarisasi Nasional Baroghel  B.V.,  Kinomura  K.,  Thiery  M., Moscardelli  S.  (2010). Easy  Assessment Of  Durability  Indicators  For  Concretes With  High  Volume  Of  Scms,  Second International  Conference  on  Sustainable Construction Materials and Technologies 2010. Komunikasi,  M.,  &  Sipil,  T.  (2004). Komposisi  Dan  Kekuatan  Tekan  Beton Karakteristik  Pada  Campuran  Semen
Nusantara  ,  Pasir  Dan  Split  Dari Beberapa . 12(3), 83–90.